## APLIKASI METODA ELEKTRODIALISIS UNTUK PEMISAHAN
URANIUM DARI EFLUEN PROSES

## Ghaib Widodo, Hendro Wahyono, Ratih Langenati dan  Sigit
Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBN) – BATAN
Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang 15314
Email : hendrowo@yahoo.com

## ABSTRAK

## APLIKASI METODA ELEKTRODIALISIS UNTUK PEMISAHAN URANIUM DARI EFLUEN
PROSES. Telah  dipelajari  aplikasi  metoda  elektrodialisis  guna  memisahkan  uranium  dari  efluen proses  dengan  metoda  elektrodialisis  bertujuan  untuk  memisahkan  uranium  dari  efluen  proses. Bahan (umpan) yang digunakan adalah campuran efluen proses dengan kode LE-2, LE-6, LE-7, LE- 8 dan LE-9 yang berasal dari Instalasi Elemen Bakar Eksperimental – Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir  (IEBE-PTBN).  Sel  elektrodialisis  terdiri  dari  3  ruang  yaitu  ruang  anoda,  ruang  umpan  dan ruang katoda. Umpan dimasukkan ke dalam ruang umpan, asam nitrat dimasukkan ke dalam ruang anoda dan katoda. Anoda dan katoda dari Pt dipasang masing-masing di ruang anoda dan katoda. Membran  tukar  anion  (MTA)  ditempatkan  antara  ruang  anoda  dan  ruang  umpan,  membran  tukar kation  (MTK)  antara  ruang  umpan  dan  ruang  katoda.  Proses  elektrodialisis  dilaksanakan  pada berbagai  tegangan  dan  waktu  sampai  300  menit.  Setiap  60  menit  dilakukan  pencuplikan  di  ketiga ruang  tersebut  untuk  menganalisis  uranium  dan  keasaman.  Hasil  percobaan  menunjukkan  bahwa metode    elektrodialisis  yang  terdiri  dari  tiga  ruang  telah  diperoleh  hasil  penurunan  kadar  uranium dalam  efluen  proses  di  mana  ion  uranil  ditarik  ke  ruang  katoda    melewati  membran  tukar  kation (MTK), yang ditandai dengan berkurangnya kadar uranium dalam ruang  umpan dan bertambahnya kadar  uranium  di  ruang  katoda.  Demikian  juga  ion-ion  negatif  dalam  umpan  efluen  proses  telah dapat  ditarik  oleh  anoda  melewati  membran  tukar  anion  (MTA),  yang  ditandai  dengan  naiknya keasaman  larutan.  Tegangan  dan  waktu  elektrodialisis  berpengaruh  terhadap  penurunan  kadar uranium  dalam  efluen.  Penurunan  konsentrasi  terbesar  untuk  umpan  efluen  proses  terjadi  pada tegangan 7 Volt, waktu 240 menit yaitu sebesar 37,13%, keasaman larutan di ruang anoda 0,67N.
Kata kunci : Elektrodialisis, efluen proses, pemisahan uranium, keasaman umpan

## ABSTRACT
APLICATION  OF  ELECTRODIALYSIS  METHOD  FOR  URANIUM  SEPARATION  FROM EFFLUENT PROCESS .  It has been carried out an electrodialysis method to separate uranium from effluent process. Feed used was mixture of eflluent process coded LE-2, LE-6, LE-7, LE-8 dan LE-9 came  from  Experimental  Fuel  Element  Installation –  Center  for  Nuclear  Fuel  Technology. Electrodialysis  cell  consists  of  anode,  feed  and  cathode  segment.  Anode  and  cathode  made  from platinum was placed in anode and cathode segment respectively. Anion exchange membrane (MTA) was  placed  between  anode  and  feed  segment,  while  cation  exchange  membrane  (MTK)  between feed  and  cathode  segment.  Electrodialysis  process  took  place  on  various  voltage  and  time.
Sampling  in  the  three  segments  was  carried  out  every  60  minutes  to  determine  uranium concentration  and  acidity.  The  results  showed  that  electrodialysis  method  of  three  segments  gave decreasing  of  uranium  concentration  in  the  effluent  process  where  uranyl  ions  were  pulled  to cathode  segment  passing  cation  exchange  membrane  which  marked  by  decrerasing  of  uranium concentration in the feed segment and increasing it in cathode segment. Negatives ions in the feed were  also  pulled  by  anode  passing  anion  exchange  membrane  marked  by  increasing  of  solution acidity. Voltage and electrodialysis time enfluenced to the decreasing of uranium in the effluent. The uranium concentration decreasing maximum was 37.13%, acidity of solution in anode segment was 0.67N which took place on the voltage 7 Volt, time 240 minutes.
Key Words : Electrodialysis, effluen process, uranium separation.

## PENDAHULUAN
Metode
elektrodialisis dengan menggunakan  membran  organik  merupakan salah satu teknik elektrokimia. Teknik elektrodialisis  tersebut  semula  ditujukan  untuk penyediaan  air  minum  di  daerah  tandus  dan pedalaman, dengan cara memungut air  bersih dari  air  laut  atau  air  tanah  yang  asin.  Proses tersebut  dikembangkan  terus-menerus  untuk penyediaan  air  lunak  ( water  treatment )  untuk keperluan  industri  dan  pemekatan  air  laut untuk  memproduksi  garam [1,2,3] .  Selanjutnya elektrodialisis  dikembangkan  dalam  berbagai industri.
Elektrodialisis  dalam  industri  nuklir diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Higgins  dkk [4] ,  guna  mereduksi  U(VI)  menjadi  U(IV))    untuk mendapatkan  UF4  dalam  keadaan  murni dengan    menggunakan  membran  berisi  resin tukar kation [5,6] . Proses tersebut dikembangkan secara  terus  menerus  untuk  mendapatkan larutan urano nitrat dari uranil nitrat mengandung  hidrazin  yang  digunakan  dalam proses partisi U dan Pu dalam proses PUREX, sehingga  Pu  (IV)  direduksi  menjadi  Pu  (III) yang  tetap  berada  dalam  fase  air,  sedangkan U  (VI)  tetap  berada  dalam  fase  organik  (TBP 30%/70% kerosin) [7,8] . Kendali valensi terhadap  uranium  adalah  faktor  dominan dalam proses. Zat pereduksi biasanya digunakan  ferro  sulfamat,  hidroksilamin  nitrat, hydrogen  dengan  katalis,  dan  urano  nitrat yang  dilengkapi  dengan  hidrazin.  Urano  nitrat dipilih  karena  tidak  memberikan  kontribusi  ion
yang korosif dan tidak meningkatkan kandungan  garam  dalam  rafinat  dibandingkan pereduksi  lainnya.  Saat  ini,  urano  nitrat diproduksi  secara  kimia,  fotokimia,  atau elektrokimia. Metoda elektrokimia atau elektrodialisis  lebih  banyak  dipakai,  karena lebih  sederhana  dan  urano  nitrat  dapat diproduksi besar-besaran [7] .
Instalasi  Elemen  Bakar  Eksperimental (IEBE) –  Pusat  Teknologi  Bahan  Bakar  Nuklir (PTBN),  sebagai  salah  satu  instalasi  proses produksi  bahan  bakar  Nuklir,  dalam  kegiatan litbangnya  telah  menghasilkan  efluen  proses yang  berasal  dari  proses  pengendapan, analisis dan lain-lain yang semuanya dijadikan satu dalam satu wadah. Selama ini, pemungutan  uranium  dalam  efluen  proses dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi pengendapan  melalui  jalur  AUK  (ammonium uranil  karbonat),  ADU  (ammonium  diuranat), dan  penggunaan  peroksida.  Untuk  menjadi bahan  bakar,  baik  ADU  maupun  AUK  masih memerlukan  poses  lanjut  misalnya  kalsinasi dan  atau  reduksi.  Teknologi  pengendapan hanya mampu mengendapkan uranium hingga 95% [8] ,  sedangkan  ekstraksi  dapat  memungut uranium  sekitar  80% [9] .  Sebagai  akibatnya, masih  ada  uranium  yang  tidak  sempat mengendap  atau  terekstraksi  dalam  efluen proses.
Pemanfaatan elektrodialisis untuk mengurangi anion-anion dan pemisahan kation-kation  tertentu    dalam  larutan  murni telah  dilakukan  dan  berhasil  baik  dalam  skala
laboratorium [10] .  Keberhasilan  ini  dilanjutkan dengan  penelitian  pemisahan  uranium  dari umpan  uranil  nitrat  di  mana  ion  uranil  nitrat telah  dapat  ditarik  oleh  katoda  melalui membran  tukar  kation  (MTK) [11] .  Keunggulan teknik  elektrodialisis  dibandingkan  dengan metode  lain    diantaranya  :  prosesnya  lebih pendek,  hasil  lebih  murni,  tidak  banyak menggunakan  reagen  kimia,  lingkungan  lebih bersih, keselamatan lebih handal.
Sel  elektrodialisis  dibuat  dari  bahan flexi  glass terdiri  dari  tiga  ruang  yaitu  ruang anoda,  ruang  tengah  (ruang  umpan)  dan ruang  katoda.  Diantara  ruang  dibatasi  dengan membran  tukar  ion.  Pada  ruang  anoda dibatasi  dengan  membran  tukar  anion/MTA, pada  ruang  katoda  dibatasi  dengan  membran tukar kation/MTK.
Efluen  proses  mengandung  uranium sebagai  ion  uranil  (UO 2 2+ )  bermuatan  positif dan  ion-ion  asam  (PO 4 3- ,  NO 3 - ,  dan  SO 4 = ) diletakkan dalam ruang umpan. Kadar uranium dalam  umpan  dan  ruang  katoda  dianalisis secara  potensiometrik  menggunakan  alat titroprosesor,  sedangkan  keasaman  pada ruang anoda dianalisis secara titrasi. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dilakukan pemisahan  uranium  dari  ruang  umpan  dan dipindahkan ke ruang katoda karena ion uranil ditarik  oleh  katoda,  dan  ion  asam  ditarik  ke ruang anoda.

## TATA KERJA
1.  Bahan
Umpan/sampel yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  efluen  proses  yang mengandung uranium (uranil nitrat) dan asam.
Bahan tersebut diperoleh dari Instalasi Elemen Bakar  Eksperimantal  (IEBE),  PTBN  BATAN yang  merupakan  campuran  efluen  proses dengan kode LE-2 (Limbah Ekivalen-2) , LE-6, LE-7,  LE-8  dan  LE-9.  Bahan  lain  yang digunakan untuk analisis adalah asam sulfamat,  asam  fosfat,  fero  sulfat,  asam  nitrat, amonium  molibdat,  vanadium  sulfat,  indikator redoks dan kalium bikhromat.

## 2.  Peralatan
Satu unit sel elektrodialisis terbuat dari bahan flexi  glass berbentuk  kotak  segi  empat terdiri  dari  tiga  ruang  (bagian)  yaitu  ruang anoda,  ruang  umpan  (tengah)  dan  ruang katoda, dc  power  supply model  PR  680, elektrode  platina  (Pt),  kawat  penjepit  dan penggantung elektrode, satu unit alat titroprosesor dan peralatan gelas. Unit rangkaian sel  elektrodialisis dapat dilihat pada Gambar  1.  Masing-masing  ruang  dibatasi dengan MTA (Membran Tukar anion) dan MTK (membran Tukar Kation) ber ukuran :
- Ruang anoda : panjang 9,97 cm, tinggi 9,40 cm, lebar 4,73 cm.
- Ruang  umpan  :  panjang  9,97  cm,  tinggi 9,40 cm, lebar 4,96 cm.
- Ruang  katoda  :  panjang  9,97  cm,  tinggi 9,40 cm, lebar 4,85 cm.
- Diameter lubang membran tukar anion 5,25 cm, membran tukar kation 5,4 cm
- Jarak  dasar  terhadap  lingkaran  bawah membran 1,25 cm.
- Jarak  bibir  kolom  terhadap  lingkaran  atas
2,8 cm.
- Jarak antara anoda-MTA-MTK-katoda
adalah : 2,5; +5; dan +2,5 cm.

## Gambar 1. Skema alat elektrodialisis terdiri dari tiga ruang

## Cara Kerja
Efluen  proses  dari  IEBE  dengan  kode LE-2,  LE-6,  LE-7,  LE-8  dan  LE-9  dicampur dalam  suatu  wadah  hingga  homogen  lalu dianalisis kandungan uranium dan keasamannya.  Kurang  lebih  400  mL  larutan tersebut  diambil  dan  dimasukkan  ke  dalam ruang  umpan,  sedangkan  ke  dalam  ruang anoda  dan  ruang  katoda  dimasukkan  asam nitrat  encer.  Pada  ruang  anoda  dipasang anoda  Pt  dan  pada  ruang  katoda  dipasang katoda Pt yang dihubungkan dengan dc power suplly . Setelah power dihidupkan, arus dialirkan
sehingga terjadi proses
elektrodialisis.  Setiap  60  menit  dilakukan pencuplikan pada ruang umpan untuk mengetahui  konsentrasi  uranium,  pada  ruang anoda  untuk  menganalisis  keasaman  dan pada ruang katoda untuk menentukan konsentrasi uranium.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  diperoleh  hasil  percobaan dengan  menggunakan  umpan  uranil  nitrat sehingga
diketahui kondisi
proses elektrodialisis [10] , maka  untuk menangani efluen  proses  mengandung  uranil  nitrat, dilakukan  dengan  metode  yang  sama  dengan uranil  nitrat  yaitu  elektrodialisis  tiga  ruang pada  kondisi  yang  telah  diketahui.  Efluen
proses  yang  digunakan  sebagai  umpan diperoleh dari 5 jenis efluen yang ada di IEBE yang  dicampur  menjadi  satu.  Umpan  efluen proses yang digunakan mempunyai keasaman (normalitas dengan adanya ion-ion PO 4 3- , NO 3 - ,  dan  SO 4 = )  2,44N,  kadar  Uranium  0,870  g/L, unsur  pengotor  sesuai  dengan  jenis  efluen adalah Cr, K, Na, Mo, dan Vd serta ion negatif PO 4 3- ,  NO 3 - ,  dan  SO 4 = .  Tegangan  yang digunakan  3,  5  dan  7  Volt,  dengan  waktu elektrodialisis 60 menit sampai 300 menit atau 5  jam.  Umpan  diletakkan  di  ruang  umpan, jarak  anode-membran  dan  katode-membran masing-masing  2,5  cm,  ruang  anoda  dan ruang  katoda  berisi  asam  nitrat  0,125N. Selama  proses  elektrodialisis  berlangsung, dilakukan  pencuplikan  larutan  uranil  nitrat pada ruang umpan dan ruang katoda setiap 60 menit  untuk  menentukan  kadar  uraniumnya, dan  pada  ruang  anoda  guna  menentukan keasamannya.  Hasil percobaan  menunjukkan pengaruh tegangan terhadap perubahan kadar uranium  dalam  umpan  efluen  proses  yang dapat  dilihat  pada  Gambar  2  dan  Tabel  1-3 (lampiran).  Pada  Gambar  2  tampak  bahwa pada tegangan yang rendah, penurunan kadar uranium  dalam  ruang  umpan  juga  rendah. Namun  setelah  tegangan  dinaikkan,  terjadi penurunan kadar uranium dalam ruang umpan yang  makin  besar.  Sebaliknya  jika  kadar  U dalam  ruang  umpan  mengalami  penurunan, maka kadar U dalam ruang katoda mengalami
MTA
Ruang katoda
Ruang umpan Ruang katoda
Anoda (+) Katoda (-) MTK
kenaikan  (Gambar  3).  Hal  ini  menandakan bahwa  telah  terjadi  perpindahan  ion  uranium yang  bermuatan  positif  dari  ruang  umpan  ke ruang  katoda.    Dengan  demikian  telah  terjadi pemisahan  uranium  dari  efluen  proses  yang ditandai dengan penurunan konsentrasi uraniumnya,  atau  dengan  perkataan  lain, metoda  elektrodialisis  ini  telah  berhasil  dan
dapat  digunakan  untuk  pemisahan  uranium dari efluen proses atau limbah nuklir cair yang mengandung uranium. Penurunan kadar uranium  dalam  umpan  terbesar  terjadi  pada tegangan  7  Volt,  waktu  300  menit  yaitu sebesar 37,13%, sedangkan konsentrasi uranium  dalam  ruang  katoda  0,305  g/L.
0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tegangan, Volt K ad ar U d ala m u m p an , g /L t=60 menit t=120 menit t=180 menit t=240 menit t=300 menit
Gambar 2. Hubungan antara besarnya tegangan dengan kadar U dalam umpan efluen   proses pada berbagai waktu elektrodialisis
Gambar 3. Hubungan antara besarnya tegangan dengan kadar U dalam ruang katoda pada berbagai waktu elektrodialisis 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tegangan, Volt K ad ar U d al am u mp an g /L t=60 menit t=120 menit t=180 menit t=240 menit t=300 menit
Hasil percobaan elektrodialisis dengan parameter waktu dapat dilihat pada Gambar  4 dan  Tabel  1-3  (lampiran),  di  mana  pada  saat proses  elektrodialisis  berlangsung,  kadar  U dalam  ruang  umpan  makin  berkurang  atau terjadi  penurunan  konsentrasi  U,  sebaliknya dalam ruang katoda terjadi kenaikan konsentrasi  U  seiring  dengan  berjalannya waktu  elektrodialisis.  Semakin  lama  waktu elektrodialisis berlangsung, konsentrasi
uranium dalam ruang umpan semakin berkurang,  sebaliknya  pada  ruang  katoda makin bertambah besar. Untuk tegangan yang rendah  (3  Volt)  penurunan  kadar  uranium dalam  efluen  proses  di  ruang  umpan  hanya sedikit, hal ini dimungkinkan karena arus yang keluar  juga  kecil  sehingga  daya  tarik  katoda terhadap  ion  uranium  juga  kecil,  sedangkan pada tegangan yang lebih tinggi (5 dan 7 Volt) penurunannya cukup besar.
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 0 60 120 180 240 300 Waktu, menit Kad ar U d ala m u m p an , g/L 3 Volt 5 Volt 7 Volt
Gambar 4. Hubungan antara waktu elektrodialisis dengan kadar U dalam umpan efluen  proses pada berbagai tegangan
Pada  elektrodialisis  dengan  umpan efluen proses juga diamati keasaman (normalitas dengan adanya ion-ion PO 4 3- , NO 3 -
SO 4 = )  larutan  pada  ruang  anoda  di  mana terdapat  anoda  bermuatan  positif,  sedangkan pada  billik  umpan  terdapat  ion  bermuatan negatif  yaitu  PO 4 3- ,  NO 3 - ,  dan  SO 4 = .  Oleh karena  itu  ion-on  negatif  ditarik  oleh  anoda melewati membran tukar anion. Hasil percobaan dapat dilihat pada Gambar 5-6 dan
Tabel 1-3 (lampiran). Semakin tinggi tegangan yang dipakai, semakin bertambah pula keasaman  di  ruang  anoda.  Demikian  pula semakin lama waktu elektrodialisis, keasaman di ruang anoda bertambah. Hal ini disebabkan oleh  bahwa  ion-ion  negatif  dalam  ruang tengah  (umpan)  tertarik  oleh  anoda  yang berada  di  ruang  anoda.  Ion-ion  negatif tersebut  bergerak  melewati  membran  tukar anion (MTA).
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 0 60 120 180 240 300 Waktu, menit Ke asam an , N 3 V 5 V 7 V
Gambar 6. Hubungan antara waktu dan keasaman larutan dalam ruang anoda pada berbagai tegangan.
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tegangan, Volt Ke asam an , N t=60 menit t=120 menit t=180 menit t=240 menit t=300 menit
Gambar 5. Hubungan antara tegangan dan keasaman larutan dalam ruang anoda pada berbagai tegangan
Jika dibandingkan penggunaan umpan yang  berupa  uranil  nitrat [10] dan  efluen  proses untuk kondisi  yang sama, penggunaan umpan uranil  nitrat  memberikan  hasil  yang  lebih  baik daripada  umpan  efluen  proses  ditinjau  dari besarnya  penurunan  kadar  uranium.  Hal  ini dapat  dimaklumi  karena  uranil  nitrat  yang digunakan  relatif  bersih  dari  unsur  pengotor, sedangkan  efluen  mengandung  banyak  unsur pengotor  dan  senyawa  asam  yang  beraneka macam.  Unsur  pengotor  kation  (yang  diduga V,  K,  Na,  Cr,  Fe,  Mo)  saling  berkompetisi
menerobos  membran  tukar  kation,  sehingga ion uranium yang berukuran besar terganggu.

## SIMPULAN
Dari  percobaan  elektrodialisis  tiga ruang  dengan  umpan  efluen  proses  telah diperoleh  hasil  penurunan  kadar  uranium dalam  efluen  proses  di  mana  ion  uranil (bermuatan  positif)  dapat  bergerak  ke  ruang katoda (bermuatan negatif) melewati membran
tukar  kation  (MTK),  yang  ditandai  dengan berkurangnya  kadar  uranium  dalam  ruang umpan  dan  bertambahnya  kadar  uranium  di ruang katoda. Demikian juga ion-ion negatif dalam umpan efluen proses  (PO 4 3- , NO 3 - , dan SO 4 = )  telah  dapat  ditarik  oleh  anoda  melewati membran  tukar  anion  (MTA),  yang  ditandai dengan  naiknya  keasaman  larutan.  Tegangan dan waktu elektrodialisis berpengaruh terhadap  penurunan  kadar  uranium  dalam umpan  efluen  proses.  Penurunan  konsentrasi terbesar  untuk  umpan  efluen  proses  terjadi pada  tegangan  7  Volt,  waktu  240  menit  yaitu sebesar  37,13%  dan  keasaman  di  ruang anoda  0,67N.  Sebagian  dari  sekian  efluen proses  yang  ada  di  IEBE  telah  dapat diturunkan  kadar  uraniumnya  dengan  metode elektrodialisis tiga ruang ini.

## SARAN
Untuk  memperbesar  penurunan  kadar tersebut,  penelitian  dapat  dilanjutkan  dengan menggunakan umpan uranium(IV) yang dibuat dengan  cara  reduksi  elektrolitik  terlebih  dulu, dengan harapan akan diperoleh hasil penurunan  kadar  uranium  yang  lebih  besar, mengingat  ukuran  ion  uranium(IV)  lebih  kecil daripada ion uranium(VI), sehingga kemungkinan  menerobos  membran  tukar kation lebih besar.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada  Staf  yang  telah  membantu  penelitian ini  yaitu  Saudara/i:  Dr.  Ir.  Fathurrachman, M.Sc.,  Deni  Mustika,  S.Si,    Mujinem,  A.Md, Torowati,  ST,  Noor  Yudhi,  A.Md.,  Pranjono, BE, Banawa Sri Galuh, A.Md, Lilis Windaryati, Mahpudin,  Eri  Tri  Muntiyatno,  S.Si,  dan Effendi.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Electrodialysis,  A  Method  to  deionize water and to recover the salt, http://www.pca-gmbh.com/appli/ied.htm
2. Electrodialysis,  Membrane  Technology, http://www.lenntech.com/electrodialysis.ht m.
3. RAUTENBACH,  R.  and  ALBRECHT,    R. ” Membrane Processes ”,   John Wiley and
Sons, Chichester, (1989), p. 334
4. HIGGINS, R.J. atc :” Process  and  System
for Production of Inorganic Nano- particles ”,  United  States  Patent  US5879- 715, Wayland, Mar. 9, 1999
5. MASON, E.A. and PARSI, E.J.
” Applications  of  Ion  Transfer  Membranes in  Nuclear          Chemical  Processing ”, Proceedings  of  the  Second  United Nations  International          Conference  on the  Peaceful  Uses  of  atomic  Energy,
Geneva
6. Mc. RAE, W.A, ” Electroseparations
(Electrodialysis) ”, Encyclopedia of Chemical    Technology,  Kirk-Othmer,  4th edition,  Vol.  9,  John  Wiley  &  Sons,  New York, (1994), p. 344
7. NAIR,  M.K.T.,  SINGH,  R.K.,  BAJPAI, D.D.,  VENUGOPALAN,  A.K.,  SINGH, R.R.,  GURBA,  P.B.,  and  THOMAS,  M., ” Role  of  Ion  Tranfser  Membrane  in  the
Production of Uranous Nitrate ”, BARC/1992/E/002, Bombay, (1992) 8. AGOENG.  K,  “Pengendapan  Uranium Dari  Limbah  Menggunakan  Beberapa
Reagen En dap”, Presentasi Hasil
Penelitian/Kegiatan  2008,  PTBN  BATAN,
Serpong, 2009
9. PETUNJUK  PELAKSANAAN  “Proses Olah  Ulang  Gagalan  Produk  5F”,  BT.121 – A01 – BT – 30306 PT BATAN Teknologi
, April 2005
10.  FATHURRACHMAN  dan  WAHYONO,  H. :”Pembuatan U(IV) dari U(VI) Men ggunakan  Teknik  Elektrodialisis”, Presentasi  Ilmiah  Daur  Bahan  Bakar Nuklir  V,  ISSN  1410 –  1998,  P2TBDU  – BATAN, Jakarta (1999) hal. 193 – 206
11.  SIGIT,  GHAIB  WIDODO,  RATIH    LA- NGENATI,  TOROWATI,  NOOR  YUDHI, Pengaruh Tegangan, Waktu Dan Keasaman  Pada  Proses  Elektrodialisis Larutan  Uranil  Nitrat,  Jurnal  Teknologi Bahan Nuklir, Vo. 6, No. 1, Januari 2010

## LAMPIRAN

## Tabel 1. Hasil proses elektrodialisis untuk efluen proses
Keasaman umpan efluen proses = 2, 44N
Konsentrasi U awal = 0,870 g/L Tegangan = 3 Volt Waktu ( menit ) Arus, (A) Ruang anoda, Keasaman HNO 3 , (N) Konsentrasi U,
( g/L)
Penurunan Konsentrasi  U ( %) Ruang Umpan Ruang Katoda 0 0,9 0,125 0,870 0 0 60 0,9 0,35 0,793 0,077 8,85 120 0,8 0,41 0,766 0,104 11,95 180 0,8 0,42 0,758 0,112 12,87 240 0,8 0,45 0,729 0,141 16,21
Catatan:   %[U]   =     ([U] bilik katoda) x 100 %
[U] awal
Tabel 2. Hasil proses elektrodialisis untuk efluen proses
Keasaman umpan efluen proses = 2, 44N Konsentrasi U awal = 0,870 g/L Tegangan = 5 Volt Waktu, (menit ) Arus, (A) Ruang anoda, Keasaman HNO 3 , ( N ) Konsentrasi U ( g/L ) Penurunan Konsentrasi  U ( %) Ruang Umpan Ruang Katoda 0 1,45 0,125 0,870 0 0 60 1,40 0,17 0,751 0,119 13,68 120 1,52 0,23 0,660 0,210 24,14 180 1,50 0,33 0,633 0,237 27,24 240 1,40 0,40 0,610 0,260 29,88 300 1,25 0,46 0,605 0,265 31,46
Tabel 3. Hasil proses elektrodialisis untuk efluen proses Keasaman umpan efluen proses = 2, 44N
Konsentrasi U awal = 0,870 g/L Tegangan = 7 Volt Waktu, (menit) Arus, ( A ) Ruang anoda, Keasaman HNO 3 , ( N ) Konsentrasi U ( g/L ) Penurunan Konsentrasi  U (%) Ruang Umpan Ruang Katoda 0 2,20 0,125 0,870 0 0 60 2,70 0,27 0,716 0,154 17,70 120 2,40 0,43 0,645 0,225 25,86 180 2,40 0,54 0,578 0,292 33,56 240 2,10 0,67 0,547 0,323 37,13 300 1,75 0,74 0,565 0,305 35,06